70ß 



1,2 : 1, ausgezeichnet durch die sehr einfache Form des Prismas mit der 

 basischen End-Flächc. Sie zeigten eine in der Intensität abnehmende 

 blaue Farbe. 



In der Mischung von 1 Atom-GfW. Kupfer- Vitriol mit 2 At. Eisen- 

 Vitriol nahmen sechs Anschüsse ebenfalls sämmtlich die Form des Eisen- 

 Vitriols an; in ihnen war das Sauerstoff- Verhältniss des Cu :Fe: 



1:3,17 1:3,08 1:2,65 1:2,39 1:2,31 1:2,09 1:1,35 1:1. 



Ihre Farbe war blaugrün. Zuletzt bildeten sich aus der MutterLauge 

 blaue Krystalle von der Form des Kupfer- Vitriols. 



In einer Mischung von 2 Atom-Getv. Kupfer-Vitriol und 1 Atom-Gew. 

 Eisen-Vitriol bildeten sich zuerst hellblaue Prismen von Gestalt des Eisen- 

 Vitriols, die gleiche Atome Cu und Fe enthielten. 



Erst als 4 Atome Kupfer-Vitriol mit 1 At. Eisen-Vitriol gemischt 

 waren, bildeten sich in dem ersten Anschuss neben Krystallcn von der 

 Form des Eisen-Vitriols auch solche von der Gestalt des Kupfer-Vitriols, 

 und diese enthielten auf 1 At. Fe 18 At. Cu und 5 At. H. 



, XI. Alaun KS + AIS* + 24H und 

 Chrom- Alaun KS* + £r*S 3 -f 24H, 



zu gleichen Atomen gelöst, gaben beim freiwilligen Verdunsten Oktaeder, 

 in denen bei 6 Proben das Sauerstoflf-Verhältniss der -AI : Gr wie 



5,6 : 1 2 : 1 1 : 1,3 1 : 2,3 1:8 1 : 22,5 

 war. Die Zusammenkrystallisation war also nach der verschiedenen Lös- 

 liclikeit der beiden Alaune eingetreten. 



XII. Salpetersaurer Baryt Ba$ und 

 salpefersaures Bleioxyd PbN, 



in gleichen Atom-Gew. gelöst, lieferten 7 Krystallisationen in Oktaedern 

 mit Flächen des Würfels, worin das SauerstofT-Verhältniss von Ba : Ph 

 5,2 : l 4,4 : l 2,84 : 1 1,31 : 1 1 : 1,8 1 : 4,5 1 : 8,3 1 : 11,2 

 war. Auch hier wie im vorigen Fall entspricht die Verschiedenheit der 

 Zusammensetzung der ungleichen Löslichkeit der beiden Salze. 



XIII. Schwefelsaures Kali KS und chromsauies Kali KCr 



in gleichen Atom-Gew. gaben in drei Krystallisationen intensiv gelbe Kry- 

 stalle von der Form beider Salze, in denen das Sauerstoff- Verhältniss 

 der S : Cr 



19,4 : 1 7,6 : 1 1 : 1,9 



war, also auch übereinstimmend mit der verschiedenen Löslichkeit der 

 angewandten Salze. 



Schliesslich erwähnt der Vf. einiger Versuche Monhejm's (Verhandl. 

 d. naturlrist. Vereins d. Preuss. Rheinlande, IX. Jahrg.1, aus denen der 

 Einfluss der. verschiedenen Lösliclikeit ihrer Komponenten" auf die Zusam- 

 mensetzung isomorpher Verbindungen hervorgeht. Derselbe erhielt aus 

 der Lösung gleicher Atom-Gewichte von KS und NH 4 S fünf Krystallisa- 



